( 4 2', ) 



cminennuenl crislalliue cL riche en plagioclases cristallisés, sans que la 

 stratification ait été sensiblement dérangée; 



» 2° Que ce changement a pu se pr<i(hn're dans une formation tertiaire; 



>' 3° Que la tlistribntion des cristaux d'albite dans la roche et la corro- 

 sion dont elle porte les traces semblent indiquer que le phénomène est dû 

 à Mlle ;>(li()n livdrothermal»'. » 



GÉOLOGIE EXPÉRIMENTAL!' . Contribution à l' histoire du fer chromé . 

 Note de M. Stanislas Meumer. (Extrait. ) 



« Nouvel alliage de fer et de chrome. — Si, dans un tube de porcelaine 

 chauffé au rouge, on soumet à l'hvdrogène pur et sec un mélange conve- 

 nable ( ' ) de protochlorure de fer et de sesquichlorure de chrome, on 

 obtient, outre quelques produits accessoires, une matière métallique dont 

 l'aspect est fort remarquable. Elle est d'un blanc d'argent très brillant, 

 nettement magnétique, et résiste d'une manière extraordinaire aux acides, 

 qui la débarrassent seulement des impuretés : non seulement elle est inal- 

 térée à l'ébullition, par l'acide chlorhvdrique et par l'acide azotique, dilués 

 ou concentrés, mais l'eau régale n'a sur elle qu'une action très faible. 



11 L'analvse montre dans cet alliage : 



i^alculr pour Fe' Ci') 



Fer 35, oi .'jo 



Chrome 6.'| , 8o (io 



99 



,8i 



» Produit dans une nacelle de porcelaine, l'alliage dont il s'agit, et qui 

 est mêlé souvent d'oxvde vert de chrome et d'une fine poussière de fer 

 métallique, se présente en masses tuberculeuses très irrégulières, éminem- 

 ment cristallines. Une partie de la paroi interne du tube est tapissée d'une 

 feiu'lle continue de la même matière, prenant, dans les régions oii elle est 

 le plus mince, la forme en dentelle d'une dendrite mél;illiqii(\ 



(•) Dans mes premiers essais, le mélange était de -9. parties de sesquichlorure de 

 chrome pour 28 de protochloriire de fer; mais j'ai reconnu que ce dernier doit être en 

 très notable excès et l'on peut employer des poids éî;aux des deux chlorures. Il faut en 

 effet contre-balancer la perte que provoque sa volatilisation lelativement très facile et, 

 d'un autre côté, la vapeur de fer métallique constitue une atmosphère réductrice émi- 

 nemment favorable au succès de l'expérience. 



